250 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



desarrollo de esas ideas, no los tengo en mi poder; por cuja razón, 

 el resultado del análisis que he practicado, en cuanto á sus 

 especiales aplicaciones sólo podrán interpretarlo Vds. que han 

 elegido las muestras de los morteros, como ha sido conveniente, 

 para el objeto de sus trabajos. 



Por razones análogas el número de determinaciones no es el 

 mismo para cada ejemplar, concretándome en algunos á lasescric- 

 tas indicaciones que he recibido directamente del Sr. Ingeniero 

 Carlos DoyneL Asimismo, no describo especialmente la forma en 

 que me han sido entregadas las diferentes piezas, haciendo constar, 

 sin embargo, que todas estaban debidamente selladas y que la ins- 

 cripción que inserto en los diferentes números, es copia de los rótu- 

 los que las acompañan. 



IVUMERO 1 



Pedazo de mortero extraído de las mezclas volcadas como inútiles al 

 pie del Dique — expuestas al aire 



Mayo 31 de 1893. 

 ANÁLISIS FÍSICO 



Este mortero es de color blanco, superficie rugosa, áspera al 

 tacto ; en trozos pequeños, en algunos puntos, se disgrega fácil- 

 mente, en otros, es muy resistente; su fractura es irregular y 

 muestra que su masa está compuesta de fragmentos muy distintos, 

 variando su tamaño de '1.48 centímetros de diámetro, hasta el de 

 polvo impalpable. 



La substancia que tiene unidos los diferentes elementos del aglo- 

 merado, en algunos casos, no los envuelve completamente. 



Densidad 2. 231 



Porosidad 8.77 



Magnitud de los elementos que componen el mortero : 



